307 



Denne her udførte Beregning har jeg anset nødvendig for 

 at vise at i det Haandstykke Raasten betegnet No. 32, hvis 

 Længde, Brede og Tykkelse "vel ikke kan have været større 

 end 3 Tommer, IV4 Tomme og 1^/2 Tomme har existeret en 

 ikke ubetydelig Forskjel i Mængden af indlemmet Jern og 

 specifisk Yægt. Antagelig angiver en af de mindste Dimensioner 

 tillige Tykkelsen af den styrknede Stenskive. 



I Raasten No. 31, der er af samme Udslag som No. 32, 

 men taget af en af de øvre Skiver, bliver Sammensætningen, 

 naar man for at finde den benytter den korrigerte Analyse 

 Side (289). 



Svovlmetal Funden 



og Slag. ■ specifisk Vægt. 



100 11.96 5.055 



Raasmeltningen udføres paa Kongsberg i 14 Fods Høi- 

 ovne, der ere redede som Sumpovne. Beskikningen kan an- 

 slaaes til omtrent 4 Dele fattige Slige og Slam, 2 Dele Svovlkis 

 og 5 Dele Tyndslagger foruden Bøgslig og nrene Slagger. 

 Stenen dannes hovedsagelig omkring Ovnens Form og samler 

 sig i smeltet Tilstand i Herden. Da Tyndslaggen — hvilket 

 jeg har paavist i min før eiterte Afhandling — dels ved Svovl- 

 kisens Indvirkning, dels ved Kullenes umiddelbare Reduktion 

 leverer et ikke ubetydeligt Tüskud af Jern til Stenen, der kan 

 ansættes tu 30 à 40 Procent af dette Hytteprodukts samlede 

 Jerngehalt, saa er der Mulighed for, at Stenen noget kan variere 

 i sin Sammensætning. Regelen er vel den, at Kisen smelter i 

 Berørelse med Tyndslaggen, men man kan ogsaa tænke sig, at 



